처리 액 은 표 1 의 1 에 따라서 칭량 하 여 용액 으로 했 다 . 샬레 의 저부 에 구리 나노 입자 퇴적 막 을 가지 는 기판 을 두 고 , 가장 자리 에 유리 의 소편 을 얹 어 기판 이 뜨 지 않 도록 하 여 , 처리 액 을 주입 하 여 도체 화 처리 를 행했 다 ( 도 5 ) . 도 5 에 있 어서 , ( A ) 는 , 반응 전 의 구리 나노 입자 도포 기판 을 나타내 고 , ( B ) 는 , 반응 중 의 모습 ( 1 시간 후 ) 을 나타내 고 , ( C ) 는 , 반응 5 시간 후 의 모습 을 나타낸다 . 실온 ( 20 ℃) 에서 처리 를 행한 결과 , 당초 [ 도 5 ( A ) ] 에서 는 흑색 이 었 던 구리 나노 입자 의 퇴적 막 은 발포 를 수반 하 여 서서히 구리색 으로 변화 하 고 [ 도 5 ( B ) ] , 5 시간 후 에 는 선명 한 구리 광택 을 나타내 었 다 [ 도 5 ( C ) ] . 또한 , 도면 은 모두 흑백 이 지만 , 실제로 는 상기 와 같 은 색 으로 되 어 있 다 .